,ao E T A 
lui beaucoup d’autres chimistes, ont appris à préparer eî à 
envoyer ce sel dans les fabriques de toiles peintes, et pour 
l’avivage du coton rouge. 
L’acide nitro-muriatique (l’eau-régale ) dissout Y étain avec 
véhémence ; il s’excite une chaleur violente, et il arrive sou¬ 
vent qu’on obtient un magma qui acquiert de la dureté, et 
qui ressemble à de la poix-résine ; cela vient de ce que l’acide 
concentré s’est chargé d’une trop grande quantité de métal. 
On obvie à cet inconvénient en ajoutant de l’eau à mesure 
que la dissolution se fait. 
La dissolution d 'étain , appelée composition pour T écar¬ 
late, se fait avec l’eau-forte du commerce, préparée avec le 
salpêtre de la première cuite ; c’est une espèce d’acide nitro- 
muriatique , qui, malheureusement , varie selon les propor¬ 
tions trop variables du muriale de soude et du nitrate de 
potasse. 
Les proportions les plus exactes pour faire un bon dissol¬ 
vant de Y étain , sont deux parties d’acide nitrique et une 
d’acide muriatique. 
U étain est également soluble dans les acides végétaux ; le 
vinaigre le corrode à un feu doux, d’après l’expérience de 
Margraaf. 
Presque tout Y étain du commerce est allié avec divers 
métaux ; celui d’Angleterre contient du cuivre et un peu 
d’arsénic. Il est permis aux potiers d 'étain d’y mêler un peu 
de cuivre et de bismuth ; le premier lui donne de la dureté ; 
le second le rend plus brillant et plus sonore. Les potiers se 
permettent encore d’y mêler de l’antimoine , du zinc et du 
plomb ; l’antimoine le durcit , le zinc le blanchit et le plomb 
en diminue la valeur. 
Il étoit intéressant de pouvoir reconnoître la nature et les 
proportions de ces alliages , et nous devons les résultats sui- 
vans à Bayen et Charlard. 
Lorsque Y étain contient de l’arsenic , la dissolution , par 
l’acide muriatique , laisse appercevoir une poudre noire qui 
n’est que l’arsenic séparé de Y étain. Ce moyen rend sensible 
une partie d’arsenic qui se trouveroit mêlée dans 2042 parties 
d ’ étain. 
Si ce métal contient du cuivre, l’acide muriatique qui 
attaque Y étain avec facilité , précipite le cuivre sous la forme 
d’une poudre grise, pourvu que la dissolution se fasse à froid 
et sans excès d’acide. 
Le bismuth se manifeste par le même procédé que le 
cuivre, 
